또한 , 냉 연판 어닐링 이 종료 된 후 , 강판 의 표층 에 있 어서 의 탈탄 층 의 유무 를 평가 하 였 다 . 얻 어 진 시료 에 대해서 , 길 이 방향 중앙부 및 폭 방향 중앙부 부근 으로부터 소편 을 채취 하 고 , 그 단면 에 수지 를 메운 후 , 기계 연마 및 마무리 경면 연마 를 실시 하 였 다 . 그 후 , 시료 의 최 표층 으로부터 판 두께 방향 으로 10 ㎛ 간격 으로 , 마이크 로 비커스 경도계 를 이용 하 여 , 측정 하중 을 0 . 01 kgf 로 하 여 경도 를 측정 하 고 , 경도 프로 파일 을 얻 었 다 . 또한 , 채 취한 소편 에 있 어서 의 판 두께 방향 의 중앙부 의 경도 를 측정 하 여 , 최 표층 의 경도 프로파일 과 비교 하 였 다 . 중앙부 의 경도 의 90 ％ 보다 무른 영역 에 있 어서 의 두께 방향 의 치수 가 20 ㎛ 이하 이 면 , 탈탄 층 의 두께 는 허용 범위 내 로서 「 Excellent ( E ) 」 라고 하 고 , 30 ㎛ 이상 이 면 「 Worse ( W ) 」 라고 하 였 다 . 그 결과 를 표 3 내지 표 11 에 나타낸다 .